309 
synligheden taler for, at der vil finde yderligere prisfald sted, og at 
derfor ogsaa prisen paa aluminium kan gaa endnu længere ned. End- 
videre er de maskiner, ved hjælp af hvilke blandingen af kloralumi- 
nium og natrium tinder sted, betydeligt forbedrede, hvorved udbyttet 
af aluminium er blevet større. Dette er de væsentligste forbedringer, 
hvorpaa den Oastnerske methode beror, saaledes som den anvendes i 
Oldbury ved Birmingham. 
Et andet selskab, Alliance Aluminium Comjpcmy, som har sine 
fabriker i Walsand. ved Newcastle anvender den Netto’ske methode, 
som kun adskiller sig fra den foregaaende ved, at der istedetfor klor- 
aluminium anvendes kryolit. Denne fabrik leverer nu meget rent 
metal (99 pro cent) til en pris af 20 fres. pr. kilo. 
Allerede Sainte-Claire Deville angav en anden methode, end den 
her nævnte, til fremstilling af aluminium, nemlig indvirkning af den 
elektriske strøm paa en blanding af metallets klorforbindelse med 
natrium. Imidlertid var elektriciteten dengang altfor kostbat, til at 
methoden kunde faa praktisk betydning. Men alligevel tilkommer alt- 
saa ogsaa æren for den elektrolytiske fremstillingsmaade den nævnte 
forsker. 
Den er nu videre udviklet og i Minets’ fabrik i Kreil anvendes 
den i det store. I et støbejerns kar smeltes fluor aluminium, hvoréfter 
det spaltes ved indvirkning af en elektrisk strøm, der tilledes gjennem 
kulelektroder. Aluminiumet afsætter sig først i et tyndt lagpaajern- 
karrets indside, hvorved dette beskyttes mod at angribes af den smel¬ 
tede masse, og samler sig senere påa bunden. 
Ved denne methode er en af de kostbareste processer fremstil¬ 
lingen af fluoraluminium med ren lerjord 1 ) (aluminiumoksyd) som ud- 
gangspunkt. Man har derfor, efter Hér oult’s methode, forsøgt at spalte 
selve lerjorden i smeltet tilstand ved hjælp af den elektriske strøm, 
en fremgangsmaade, som nu benyttes i forskjellige fabrikei. Lerj or¬ 
den bringes i digler, som er udforede’med kul og som fungerer som 
negativ elektrode, mens den positive dannes af en tyk kuleylinder. 
Ved meget sterk ophedning bringes lerj orden, som er tilsat med lidt 
fluoraluminium, til at smelte, hvorefter strømmen sættes i virksomhed; 
det udskilte metal samler sig paa bunden af diglen, mens den frigjorte 
surstof' angriber den positive elektrode og fortærer den. Ved denne 
9 Ler (blaaler og kaolin) er et for vitringspr o dukt hvis hovedbestanddel er 
kiselsur lerjord. Lerjord og ler er altsaa to forskjellige ting. Eed. anm. 
